irritante, mt 
DELL'INFLUENZA DELLA MAGNETIZZAZIONE 567 
ventina fra metalli e leghe. Trovò per il ferro e per l’acciaio 
aumento di resistenza, maggiore nel caso in cui il rocchettino 
di filo, ch'egli adoperava, era perpendicolare alle linee del campo 
(e però la magnetizzazione in parte longitudinale, in parte tras- 
versale). Notò nell’acciaio un aumento permanente. 
Dopo i lavori di Faè s'incontrano quelli di Go/dhammer e 
von Wyss che sono certamente i migliori su quest’argomento. * 
Il Goldhammer, in due memorie (1) esaminò sei metalli : 
bismuto, antimonio, tellurio, ferro, nichelio e cobalto. Per isfug- 
gire alle obbiezioni del Wiedemann egli sperimentò su laminette 
deposte, in generale, elettroliticamente sul vetro platinato. Trovò 
per i metalli diamagnetici sempre aumento della resistenza, sia 
che la corrente passasse parallela, sia che passasse perpendicolare 
alle linee di forza. Pei metalli magnetici trovò aumento se la 
lamina e la corrente erano parallele alle linee, diminuzione se 
la lamina era parallela e la corrente perpendicolare. oltre te- 
nendo lamina e corrente perpendicolari alle linee, ebbe sempre 
una diminuzione; osservò pure che una parte della variazione 
permane in ogni caso nel nichel e nel cobalto, nel caso della 
diminuzione nel ferro. 
In seguito esaminò quantitativamente il fenomeno per il 
bismuto, il nichel ed il cobalto. Misurò le intensità dei campi 
impiegati generando delle correnti di induzione in un'elica di filo 
di rame. Trovò l’effetto proporzionale al quadrato dell’intensità 
del campo. 
Il von Wyss (2) si limitò allo studio del ferro, diminuì 
ingegnosamente le difficoltà della misura ed eliminò le pertur- 
bazioni dovute al riscaldamento del filo. Egli misurò direttamente 
il momento magnetico del filo magnetizzato. Trovò in ogni caso 
aumento di resistenza: dimostrò la proporzionalità tra 1’ inere- 
mento della resistenza e 1° incremento del momento magnetico. 
Trovò come massimo valore della variazione 0,00044 : egli rap- 
presentò con una curva l'andamento del fenomeno e tenne conto 
anche del magnetismo rimanente. 
(1) Di GoLpHaMMER, Ueber den Finfluss der Magnetisirung auf die electri- 
sche Leitungsfahiglceit der Metalle, W. Annal. XXXI, 360, 1887. 
ld. id, id. W. Annal. XXXVI, 804, 1889. . 
(2) G. H. von Wrss, Ueber den Einfluss der Stdrke der Magnetisirung auf 
die Aenderung des electrischen Widerstandes des Fisens. W. Annal. XXXVI, 
447, 1889. 
Atti R, Accad. - Parte Fisica, ecc. — Vol, XXVI, 2 
